27 — 
creuset de platine surmonté d’un verre de montre, la sub- 
stance dégage des vapeurs attaquant le verre. 
Nous sommes donc parvenu à reproduire un corps ana- 
logue à îa Rîchel i ite (*). 
h] La poudre cristalline bleue est de la Yivianite ; 
elle ne contient que des traces de ferrique. L’analyse, 
que je consigne plus loin, m’a donné pour formule : 
Fe 3 (PO 1 ) 2 + 8 H 2 0. Avant de l’analyser, j’avais acquis îa 
conviction que j’avais à faire à de la Vivianite par l’étude 
microscopique. La poudre est formée de beaux prismes 
clinorectangulai res, quelquefois simples, d’autrefois tron- 
qués sur deux arêtes basiques opposées ; les plus grands 
de ces cristaux doivent avoir environ j /a millimètre de 
longueur. Ils présentent tantôt leurs faces g 1 (fig. 4), tantôt 
leurs faces h 1 . Vus à travers les premières les cristaux 
paraissent presque incolores; vus à travers les secondes, 
ils paraissent colorés en bleu foncé. Ce dichroïsme est 
tellement accentué que Ton est tenté de croire à un mé- 
lange de deux matières. Mais, en mettant une goutte d’eau 
sur la préparation, puis inclinant légèrement la platine, 
on voit rouler les cristaux dans le champ du microscope 
en présentant tous leurs contours : on peut alors constater 
sur le même cristal la différence de teinte dont il s’agit. 
J’ai aussi constaté ce dichroïsme très accentué dans de 
petits cristaux de Yivianite naturelle, provenant du 
Cornouailles. Les directions d’extinction des cristaux arti- 
ficiels concordent aussi avec celles de la Vivianite naturelle. 
J’ai obtenu de la Vivianite dans deux préparations 
(*) Il reste encore un doute provenant de l’impureté probable de l’acide 
employé. Je n’ai pu encore doser le fluor dans cette Richellite artificielle, mais 
j’y ai trouvé sur 100 : 
P 2 0 5 ....30,l 
Fe 2 O 3 .. ..38,9. 
f 
Le rapport moléculaire entre l’oxyde ferrique et l’anhydride phospborique 
est de 1,14 tandis que dans la Richellite naturelle il est de 1,09. 
